1256 
van  den  potentiaal  van  het  ijzer  gefotografeerd  na  kathodische  pola-  j 
risatie.  Deze  foto  is  met  Kig.  3 aangeduid  ; wij  zien,  dat  het  ijzer 
na  katliodiselie  polarisatie  met  een  stroomdiohtheid  \'an  ± 0,360  ^ 
Amp/em.^  nog  vrij  sterk  in  onedele  richting  is  verstoord,  de  poten- 
tiaal van  het  ijzer  was  n.1.  bij  dit  experiment  aanvankelijk  ongeveer 
80  rnilli  Volt.  negatie\'er  dan  voor  de  kathodische  polarisatie,  welk 
potentiaal-verschil  echter  na  een  minuut  weer  bijna  geheel  was 
verdwenen.  Wij  willen  er  hier  op  wijzen,  dat  een  klein  gedeelte  van 
den  potentiaal  in  negatieve  richting  het  gevolg  is  van  de  concentratie- 
afname  in  de  grenslaag  bij  de  kathodische  afzetting  van  het  metaal. 
Daar  zooals  reeds  werd  vermeld  vroeger  gebleken  was,  dat  nikkel, 
hoewel  veel  trager,  hetzelfde  verschijnsel  vertoonde  als  ijzer,  zijn 
met  nikkel  dezelfde  proeven  genomen  als  met  ijzer  en  wel  met  het 
volgende  resultaat. 
Fig.  4 geeft  het  verloop  van  de  nikkel-electi'ode  met  een  opper- 
vlak van  80  m.M.’  in  eeji  oplossing  van  */, „ N.  NiSO^,  na  anodi-, 
sc/ie  polarisatie  met  een  stroomdichlheid  van  ± 0,075  Amp./cni.h 
waaruit  blijkt,  dat  hier  hetzelfde  vei-sciiijnsel  o[)treedt  als  bij  ijzer; 
de  potentiaal  van  het  metaal,  wordt  na  anodische  polarisatie  nega- 
tiever en  keert  na  een  minimumwaarde  bereikt  te  hebben  weer 
langzaam  tot  de  oorspronkelijke  waarde  van  vóór  de  anodische 
